196 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 12. Februar 1914. 
gen ausgehen und die gleichzeitig entstandenen optisch isotropen Kri- 
ställchen des Chlornatriums umschließen'. 
Die Dimorphie des Bariumchlorids bedingt, daß in den Kon- 
zentrations-Temperaturdiagrammen der aus BaCl, mit NaCl oder TICl 
gebildeten Systeme eine der Umwandlungstemperatur jenes Stoffes ent- 
sprechende Umwandlungshorizontale auftritt, die sich in dem ersten 
System nur bis zu einer Konzentration von etwa 2 Mol.-°/o Na (l 
in dem zweiten System dagegen bis zu etwa 25 Mol.-°)o TICizer2 
streckt. In den hierdurch begrenzten Konzentrationsgebieten scheiden 
sich aus dem Schmelzfluß primär reguläre Kristalle von £-Barium- 
chlorid aus, die bei der Umwandlung in die monokline «-Modifikation 
zu Aggregaten zerfallen. 
Taipellerr. 
Binäre Systeme, in denen weder Verbindungen noch 
Mischkristalle auftreten. 
Eutektische 
Gemenge 
Mol.-o KB Temp. tz 
Rristallisations- 
temperaturen 
Erniedrigung der 
Kristallisationstemp. 
tu—tr 
Komponenten 
A--B 
tp—tr 
LiCI—KCl 41 3 (9) 
LiCl — SnCl, 85 215 (12) 
LiCl — PbCl, 55 (7) 
NaCl — CuCl 76.5 325 (5) 
NaCl — Call, 53 506 (10) 
NaCl — SrCl, 50 65 (6). (10) 
NaCl — BaCl, (3): (6) 
NaCl — SnCl, (4) 
NaCl PbCl, (7) 
TICI— Ball, (5) 
Umw. 925 
AsCl— PbC 496 
NaCl—KCl-MeCl, (10) 
NaCl— KCl. Call, (10) 
NaCl--KCl. 2SrCl, (10) 
NaCl—KCl. CdCl, (2) 
NaCl—KCl:.2PbEl, (7) 
Die Erniedrigungen der Kristallisationstemperaturen, 
welche die Komponenten A und B in diesen Systemen erfahren, sind 
in Tab. ı unter {,—t, und t„—t, angegeben. Die bedeutendste Ernie- 
drigung wurde in dem System Thalliumehlorür—Bariumcehlorid 
beobachtet. Hier liegt der Grenzfall vor, daß in dem Konzentra- 
tions-Temperaturdiagramm der eutektische Punkt nahezu mit dem 
! Auf Metalllegierungen in denen bei der eutektischen Kristallisation ein um- 
hüllter Bestandteil und ein umhüllender unterschieden werden können, hat R. VoGEL 
hingewiesen. Zeitschr. f. anorg. Chem. 76, 1912. 433. 
